포틀랜드 시멘트

포틀랜드 시멘트(영어: Portland cement), OPC(영어: Ordinary Portland Cement)는 주성분인 석회, 실리카, 알루미나 및 산화철을 함유하는 원료를 적당한 비율로 충분히 혼합하고, 그 일부가 용융하여 소결된 클링커에 석고를 첨가해 분말로 한 것이다. 오늘날 쓰이고 있는 보통 시멘트 형태이며, 전 세계적으로 콘크리트, 모르타르, 스투코와 그라우트 등의 기본 재료로 널리 쓰인다. 1824년 영국의 벽돌공 조지프 아습딘(Joseph Aspdin, 1779 ~ 1855)이 “인조석 제조법의 개량”으로 특허를 얻어 포틀랜드 시멘트란 이름을 붙인 것에서 유래하였다. 당시 건축용 석재로 쓰이던 영국 남단부의 포틀랜드섬의 석회석인 포틀랜드 석재(Portland stone)의 색이 회백색으로 비슷해서 포틀랜드 시멘트란 이름을 붙였다. 이 특허는 석회석을 분쇄한 후 구워서 생석회로 만들어 일정한 비율로 점토를 섞고 물을 넣어 미분쇄하여 건조한 것을 다시 소성로에 넣어, 석회석 중의 탄산가스가 완전히 없어질 때까지 800 °C까지 소성하여 클링커로 만든 다음 미분쇄하여 시멘트를 만드는 공법이다. 이렇게 하면 과거의 석회 모르타르 또는 천연 시멘트보다 균질이면서 고강도를 발휘할 수 있어 널리 보급되었다. 그러나 아습딘의 특허 제품은 소성온도가 낮아 클링커의 품질이 좋지 못해서, 1845년 이삭 존슨(Issac Johnson)은 소성온도를 높게 유지하는 조건을 밝힘으로써 근대 포틀랜드 시멘트로 개량했다. 초기에 생산되었던 포틀랜드 시멘트의 품질은 현대에까지 많은 변화가 있었다. 1840년에는 재령 28일 압축강도가 5 MPa 정도였으나, 1880년대 후반에는 화학성분의 관리와 입자의 미분말화에 따라 10 ~ 20 MPa 정도로 높아졌다. 그 후 1900년대에 들어 회전로에 소성하게 됨에 따라 25 ~ 30 MPa 정도로 높아졌으며, 1950년대에는 SP(suspension preheater), NSP(new suspension preheater)를 중심으로 폐회로분쇄에 따라 압축강도가 35 ~ 65 MPa로 크게 증진되었다. 전형적인 포틀랜드 시멘트의 화학성분은 CaO 60 ~ 67 %, SiO2 17 ~ 25 %, AI2O3 3 ~ 8 %, Fe2O3 0.5 ~ 6 %, MgO 0.1 ~ 4.0 %, NaO+K2O 0.2 ~ 1.3 %, SO3 1 ~ 5 % 의 범위를 갖고 있으며, 에라이트(Alite), 벨라이트(Belite), 알루미네이트(Aliminate), 페라이트(Ferrite)의 클링커 광물로 이루어져 있고, 미량 성분으로 알칼리(알칼리 서페이트, NaSO4, K2SO4), 유리석회 등 몇 개의 다른 상이 있다. 지구에 있는 원소 구성으로 본 시멘트의 주성분(O2, Si, Al, Fe, Ca)은 약 91 %에 상당하고 미량성분(Na, K, Mg, H, S)까지 포함하면 약 99 %까지 늘어난다. 따라서 포틀랜드 시멘트는 지구에서 가장 풍부한 원소를 활용하여 제조되는 결합재이다. 한편 미량성분이라고 해서 중요치 않은 것이 아니다. 예컨대 미량 성분 중 하나인 산화나트륨, 산화칼슘은 알칼리염으로써 알칼리 골재 반응을 일으키는 원인이 되므로 주의깊게 살펴보아야 한다. 포틀랜드 시멘트의 주요 성분 C : 산화칼슘 S : 이산화규소 A : 산화알루미늄 F : 산화철 한국산업표준 KS L 5201 포틀랜드 시멘트의 종류 저알칼리형 포틀랜드 시멘트의 전 알칼리 함량 % = 0.6 이하 R2O = Na2O + 0.658 K2O 여기서, R2O: 시멘트 중의 전 알칼리 질량 % Na2O: 시멘트 중의 산화나트륨 질량 % K2O: 시멘트 중의 산화칼륨 질량 % 한국산업표준에 따라 40 kg 단위로 포장한다. 미국의 ASTM 기준에 따르면 포틀랜드 시멘트는 다음과 같이 구분한다. 위 비고에 따라 종별 조성물 비율과 분말도를 살펴보면 다음과 같다. 붉은색 칠한 부분이 종별로 확인할 수 있는 특징적인 성분변화값이다. 분말도 알루미네이트는 실리케이트에 비해 빠른 수화반응을 한다. 알루미네이트의 수화반응 속도를 조절하기 위해 섞는 것이 석고이다. 석고가 용액 속에서 황산염 이온을 생성, 알루미네이트의 용해성을 떨어뜨리는 원리로 반응속도를 조절한다. 인용 오류: <references> 안에 정의된 "FOOTNOTEMichael S. MamloukJohn P. Zaniewski2016242"이라는 이름을 가진 <ref> 태그가 위에서 사용되고 있지 않습니다. Michael S. Mamlouk & John P. Zaniewski 2016, 240쪽. harv error: 대상 없음: CITEREFMichael_S._MamloukJohn_P._Zaniewski2016 (help) “한국산업표준”. 국가표준인증종합정보센터. 2011년 12월 23일. 2012년 6월 8일에 확인함. [깨진 링크(과거 내용 찾기)] Michael S. Mamlouk & John P. Zaniewski 2016, 239쪽. harv error: 대상 없음: CITEREFMichael_S._MamloukJohn_P._Zaniewski2016 (help) 《최신 콘크리트공학》. 한국콘크리트학회.  Michael S. Mamlouk & John P. Zaniewski 2016, 238쪽. harv error: 대상 없음: CITEREFMichael_S._MamloukJohn_P._Zaniewski2016 (help) 한국콘크리트학회 (2005). 《최신콘크리트공학》. 14쪽. ISBN 8970866655.  Michael S. Mamlouk & John P. Zaniewski 2016, 244쪽. harv error: 대상 없음: CITEREFMichael_S._MamloukJohn_P._Zaniewski2016 (help) Michael S. Mamlouk & John P. Zaniewski 2016, 243쪽. harv error: 대상 없음: CITEREFMichael_S._MamloukJohn_P._Zaniewski2016 (help) Michael S. Mamlouk & John P. Zaniewski 2016, 242쪽. harv error: 대상 없음: CITEREFMichael_S._MamloukJohn_P._Zaniewski2016 (help) Michael S. Mamlouk & John P. Zaniewski 2016, 251쪽. harv error: 대상 없음: CITEREFMichael_S._MamloukJohn_P._Zaniewski2016 (help) Michael S. Mamlouk & John P. Zaniewski 2016, 253쪽. harv error: 대상 없음: CITEREFMichael_S._MamloukJohn_P._Zaniewski2016 (help) Michael S. Mamlouk; John P. Zaniewski (2016). 《실험과 함께하는 건설재료학》. 동화기술. ISBN 9788942590896.